( 492 ) 

 » Enfin, si l'on analyse séparément les parties solubles et insolubles, on 

 trouve qu'elles sont ainsi constituées : 



Partie soluhle dans l'acide chlorhydriqiic. 



Silice i»9o i,i5 0,45 0,25 



Alumine et oxyde (le fer 23, 80 3i,90 25,85 4>53 



Chaux 2,60 i,5o 5,60 2,-i5 



Mugnésie '>4° o,83 2,5o 0,60 



Alcalis, matières non dosées et pertes. . . 0,^5 0,12 0,^5 0,12 



Partie insoluble dans l'acide chlorhydriqiie. 



Silice 4''70 37,80 44j7o 74î8o 



Alumine et oxyde de fer 10,60 7,56 2,25 i3,8o 



Chaux 6 , o5 3,20 4 > <^5 1 , 80 



Magnésie ' j2g 3,o5 i,36 0,06 



Alcalis, matières non dosées et pertes. . . i,i6 0)49 o>74 o,44 



» La partie insoluble renferme donc presque toute la silice de la 

 pouzzolane et l'on conçoit facilement, d'après ce que j'ai dit dans mes com- 

 munications précédentes, que cette partie insoluble fasse prise hydraulique 

 avec la cbaux, comme l'a montré Girard de Caudemberg, puisqu'elle 

 est formée presque pour les deux tit rs de silice hydraulique. 



» Toutefois, si nous nous en rapportions à ces analyses, la pouzzolane 

 des environs de Paris devrait être la plus hydraulique, ptu'squ'elle contient 

 le plus de silice. Il n'en est rien, cette pouzzolane ne doime avec la chaux 

 que des mortiers hydraidiques de valeur médiocre. 



» Si donc une telle analyse immédiate d'ime pouzzolane peut, dans la 

 plupart des cas, fixer le constructeur sur sa valeur hydraulique, l'essai 

 n'est pas toujours absolu. Il faut alors avoir recours au procédé pratique 

 signalé par Girard de Caudemberg, ou bien au procédé de Vicat, qui 

 consiste à examiner l'action de l'eau de chaux sur la pouzzolane; mais tous 

 les deux exigent plusieurs mois pour donner une certitude absolue sur la 

 valeur hydraulique de la pouzzolane. 



» Voici celui que je propose d'y substituer ; la silice hydraulique étant 

 la seule cause de la valeur hydraulique de la pouzzolane, il suffira devoir 

 si la silice contenue dans la partie insoluble des essais précédents a les 

 propriétés de la silice hydraulique, et comme, parmi celles-ci, la princi- 

 pale est de dépouiller très rapidement l'eau de chaux, il suffira de voir si la 

 partie insoluble de la pouzzolane a le même caractère. Voici les résultats 

 obteiuis sur les insolubles des pouzzolanes précédentes, et, comparative- 

 ment, ceux que donnent ces pouzzolanes elles-mêmes. 



